2)

Muutetaan liitteessä VIII oleva 2 luku seuraavasti: a) Korvataan tiivistelmätaulukko seuraavasti: ”Tiivistelmätaulukko Menetelmä Soveltamisala (1) Reagenssi Liukeneva komponentti Liukenematon komponentti 1. asetaatti tietyt muut kuidut asetoni 2. tietyt proteiinikuidut tietyt muut kuidut hypokloriitti 3. viskoosi, kupro tai tietyt modaalilajit tietyt muut kuidut muurahaishappo ja sinkkikloridi 4. polyamidi tai nailon tietyt muut kuidut muurahaishappo, 80 massa-% 5. asetaatti tietyt muut kuidut bentsyylialkoholi 6. triasetaatti tai polylaktidi tietyt muut kuidut dikloorimetaani 7. tietyt selluloosakuidut tietyt muut kuidut rikkihappo, 75 massa-% 8. akryylit, tietyt modakryylit tai tietyt klorokuidut tietyt muut kuidut dimetyyliformamidi 9. tietyt klorokuidut tietyt muut kuidut rikkihiili/asetoni, 55,5/44,5 tilavuus-% 10. asetaatti tietyt muut kuidut jääetikka 11. silkki, polyamidi tai nailon tietyt muut kuidut rikkihappo, 75 massa-% 12. juutti tietyt eläinkuidut Typpipitoisuusmenetelmä 13. polypropeeni tietyt muut kuidut ksyleeni 14. tietyt kuidut tietyt muut kuidut väkevöidyn rikkihapon menetelmä 15. klorokuidut, tietyt modakryylit, tietyt elastaanit, asetaatit, triasetaatit tietyt muut kuidut sykloheksanoni 16. melamiini tietyt muut kuidut kuuma muurahaishappo, 90 massa-% b) Korvataan menetelmän N:o 1 osalta 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti: ”2. villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), pellava (7), hamppu (8), juutti (9), manilla (10), esparto (11), kookoskuidut (12), genista (13), rami (14), sisali (15), kupro (21), modaali (22), proteiini (23), viskoosi (25), akryyli (26), polyamidi tai nailon (30), polyesteri (35), polypropeeni (37), elastomultiesteri (45), elasto-olefiini (46), melamiini (47) ja polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu (49). Tämä menetelmä ei missään tapauksessa sovellu pinnaltaan deasetyloidulle asetaatille.” c) Korvataan menetelmän N:o 2 osalta 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti: ”2. puuvilla (5), kupro (21), viskoosi (25), akryyli (26), klorokuidut (27), polyamidi tai nailon (30), polyesteri (35), polypropeeni (37), elastaani (43), tekstiililasi (44), elastomultiesteri (45), elasto-olefiini (46), melamiini (47) ja polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu (49). Jos sekoite sisältää erilaisia proteiinikuituja, menetelmällä saadaan vain niiden yhteismäärä, ei kunkin määrää erikseen.” d) Muutetaan menetelmä N:o 3 seuraavasti: i) Korvataan otsikko seuraavasti: ”VISKOOSI, KUPRO TAI TIETYT MODAALILAJIT JA TIETYT MUUT KUIDUT (Muurahaishappo-sinkkikloridimenetelmä)” ii) Korvataan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti: ”2. puuvilla (5), polypropeeni (37), elasto-olefiini (46) ja melamiini (47). Jos sekoitteessa todetaan olevan modaalikuitua, sen liukeneminen reagenssiin on tarkistettava ennakolta. Tätä menetelmää ei voi soveltaa sekoitteisiin, joiden puuvilla on vahingoittunut kemiallisesti, eikä silloin, kun viskoosi tai kupro on muuttunut epätäydellisesti liukenevaksi joidenkin sellaisten väri- tai viimeistelyaineiden vaikutuksesta, joita ei voi poistaa kokonaan.” iii) Korvataan 5 kohta seuraavasti: ”5. TULOSTEN LASKEMINEN JA ILMOITTAMINEN Tulokset lasketaan yleisessä osassa kuvatulla tavalla. Tällöin d:n arvo on 1,00 lukuun ottamatta puuvillaa, jonka osalta d = 1,02, ja melamiinia, jonka osalta d = 1,01.” e) Muutetaan menetelmä N:o 5 seuraavasti: i) Korvataan otsikko seuraavasti: ”ASETAATTI JA TIETYT MUUT KUIDUT (Bentsyylialkoholimenetelmä)” ii) Korvataan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti: ”2. triasetaatti (24), polypropeeni (37), elasto-olefiini (46), melamiini (47) ja polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu (49).” f) Muutetaan menetelmä N:o 6 seuraavasti: i) Korvataan otsikko seuraavasti: ”TRIASETAATIT TAI POLYLAKTIDI JA TIETYT MUUT KUIDUT (Dikloorimetaanimenetelmä)” ii) Korvataan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti: ”2. villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), kupro (21), modaali (22), viskoosi (25), akryyli (26), polyamidi tai nailon (30), polyesteri (35), polypropeeni (37), tekstiililasi (44), elastomultiesteri (45), elasto-olefiini (46), melamiini (47) ja polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu (49). Huomautus Tietyissä viimeistyksissä osittain hydrolysoituneet triasetaattikuidut eivät enää liukene kokonaan reagenssiin. Tällöin menetelmä ei ole käyttökelpoinen.” g) Muutetaan menetelmä N:o 7 seuraavasti: i) Korvataan otsikko seuraavasti: ”TIETYT SELLULOOSAKUIDUT JA TIETYT MUUT KUIDUT (Massaltaan 75-prosenttisen rikkihapon menetelmä)” ii) Korvataan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti: ”2. polyesteri (35), polypropeeni (37), elastomultiesteri (45), elasto-olefiini (46) ja polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu (49).” iii) Korvataan 5 kohta seuraavasti: ”5. TULOSTEN LASKEMINEN JA ILMOITTAMINEN Tulokset lasketaan yleisessä osassa kuvatulla tavalla. Tällöin d:n arvo on 1,00 lukuun ottamatta polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitua, jonka osalta d:n arvo on 1,01.” h) Korvataan menetelmän N:o 8 osalta 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti: ”2. villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), kupro (21), modaali (22), viskoosi (25), polyamidi tai nailon (30), polyesteri (35), polypropeeni (37), elastomultiesteri (45), elasto-olefiini (46), melamiini (47) ja polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu (49). Menetelmä soveltuu myös akryylikuiduille ja tietyille modakryylikuiduille, jotka on värjätty esimetalloiduilla väreillä, mutta ei jälkikromiväreillä värjätyille kuiduille.” i) Korvataan menetelmän N:o 9 osalta 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti: ”2. villa (1), eläinkarva (2 ja 3), silkki (4), puuvilla (5), kupro (21), modaali (22), viskoosi (25), akryyli (26), polyamidi tai nailon (30), polyesteri (35), polypropeeni (37), tekstiililasi (44), elastomultiesteri (45), melamiini (47) ja polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu (49). Jos sekoitteen villa- tai silkkipitoisuus on yli 25 prosenttia, on käytettävä menetelmää N:o 2. Jos sekoitteessa on polyamidia tai nailonia yli 25 prosenttia, on käytettävä menetelmää N:o 4.” j) Muutetaan menetelmä N:o 10 seuraavasti: i) Korvataan otsikko seuraavasti: ”ASETAATTI JA TIETYT MUUT KUIDUT (Jääetikkamenetelmä)” ii) Korvataan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti: ”2. tietyt klorokuidut (27) eli jälkiklooratut tai jälkiklooraamattomat polyvinyylikloridit, polypropeeni (37), elasto-olefiini (46), melamiini (47) ja polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu (49).” k) Muutetaan menetelmä N:o 11 seuraavasti: i) Korvataan otsikko seuraavasti: ”SILKKI TAI POLYAMIDI JA TIETYT MUUT KUIDUT (Massaltaan 75-prosenttisen rikkihapon menetelmä)” ii) Korvataan 1 kohta seuraavasti: ”1. SOVELTAMISALA Tätä menetelmää käytetään analysoitaessa muiden kuin kuituaineiden poiston jälkeen kahden komponentin sekoitteita, joissa komponentteina ovat 1. silkki (4) tai polyamidi tai nailon (30) ja 2. villa (1), eläinkarva (2 ja 3), polypropeeni (37), elasto-olefiini (46), melamiini (47) ja polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu (49).” iii) Korvataan 2 kohta seuraavasti: ”2. PERIAATE Silkki- tai polyamidi- tai nailonkuidut liuotetaan kuivasta punnitusta näytteestä massaltaan 75-prosenttiseen rikkihappoon (2). Jäännös kootaan, pestään, kuivataan ja punnitaan. Massa (tarvittaessa kertoimilla korjattu) esitetään prosentteina näytteen kuivasta massasta. Kuivan silkin tai polyamidin tai nailonin prosenttiosuus saadaan erotuksena. iv) Korvataan 4 kohta seuraavasti: ”4. TESTAUSMENETTELY Noudatetaan yleisessä osassa esitettyjä ohjeita ja edetään seuraavasti: Näyte pannaan vähintään 200 ml:n erlenmeyerpulloon, jossa on hiottu lasitulppa, ja näytegrammaa kohti lisätään 100 ml massaltaan 75-prosenttista rikkihappoa. Pullo suljetaan, sitä ravistetaan voimakkaasti ja se jätetään 30 minuutiksi huoneenlämpöön. Ravistetaan uudestaan ja annetaan taas seistä 30 minuuttia. Ravistetaan vielä kerran, ja sisältö siirretään punnittuun lasisuodattimeen. Pulloon mahdollisesti jääneet kuidut siirretään huuhtomalla 75-prosenttisella rikkihapolla. Jäännös pestään suodattimessa käyttämällä ensin 50 ml laimennettua rikkihappoa, sitten 50 ml vettä ja lopuksi 50 ml laimennettua ammoniakkia. Kuidut jätetään joka kerta nestekosketukseen noin 10 minuutiksi ennen kuin imua käytetään. Lopuksi huuhdotaan vedellä jättäen kuidut vesikosketukseen noin 30 minuutiksi. Suodatin imetään kuivaksi, suodatin ja jäännös kuivataan, jäähdytetään ja punnitaan. Kun on kyse kahden komponentin sekoitteista, joissa komponentteina ovat polyamidi ja polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu, edetään siten, että kun kuidut on siirretty punnittuun lasisuodattimeen, jäännös pestään lasisuodattimessa kahdesti käyttämällä kummallakin kerralla 50 ml 75-prosenttista rikkihappoa, minkä jälkeen noudatetaan edellä kuvattua pesumenettelyä.” v) Korvataan 5 ja 6 kohta seuraavasti: ”5. TULOSTEN LASKEMINEN JA ILMOITTAMINEN Tulokset lasketaan yleisessä osassa kuvatulla tavalla. Tällöin d:n arvo on 1,00 lukuun ottamatta villaa, jonka osalta d = 0,985, polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitua, jonka osalta d = 1,005, ja melamiinia, jonka osalta d = 1,01. 6. MENETELMÄN TARKKUUS Tasa-aineisista tekstiilikuitusekoitteista tällä menetelmällä saatujen tulosten varmuusrajat ovat enintään ± 1 todennäköisyyden ollessa 95 prosenttia, lukuun ottamatta kahden komponentin sekoitteita, joissa komponentteina ovat polyamidi ja polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu, joiden osalta tulosten varmuusrajat ovat enintään ± 2.” l) Muutetaan menetelmä N:o 14 seuraavasti: i) Korvataan otsikko seuraavasti: ”TIETYT KUIDUT JA TIETYT MUUT KUIDUT (Väkevöidyn rikkihapon menetelmä)” ii) Korvataan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti: ”2. klorokuidut (27), vinyylikloridin homopolymeereihin pohjautuvat, jälkiklooratut tai jälkiklooraamattomat, polypropeeni (37), elasto-olefiini (46), melamiini (47) ja polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu (49). Kyseiset modakryylikuidut muodostavat kirkkaan liuoksen, kun ne upotetaan väkevöityyn rikkihappoon (suhteellinen tiheys 20 °C:ssa 1,84). Tätä menetelmää voidaan käyttää menetelmien N:o 8 ja 9 asemasta.” iii) Korvataan 2 kohta seuraavasti: ”2. PERIAATE Muu komponentti kuin klorokuitu, polypropeeni, elasto-olefiini, melamiini tai polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitu (eli 1 kohdan 1 alakohdassa mainitut kuidut) liuotetaan kuivasta punnitusta näytteestä väkevöityyn rikkihappoon (tiheys 20 °C:ssa 1,84). Klorokuidusta, polypropeenista, elasto-olefiinista, melamiinista tai polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuidusta koostuva jäännös kootaan, pestään, kuivataan ja punnitaan; sen tarvittaessa kertoimilla korjattu massa ilmoitetaan prosentteina sekoitteen kuivasta massasta. Toisen komponentin osuus saadaan erotuksena.” iv) Korvataan 5 kohta seuraavasti: ”5. TULOSTEN LASKEMINEN JA ILMOITTAMINEN Tulokset lasketaan yleisessä osassa kuvatulla tavalla. Tällöin d:n arvo on 1,00 lukuun ottamatta melamiinia ja polypropeeni/polyamidi-kaksikomponenttikuitua, joiden osalta d:n arvo on 1,01.” m) Muutetaan menetelmä N:o 16 seuraavasti: i) Korvataan otsikko seuraavasti: ”MELAMIINI JA TIETYT MUUT KUIDUT (Kuuman muurahaishapon menetelmä)” ii) Korvataan 1 kohdan 2 alakohta seuraavasti: ”2. puuvilla (5), aramidi (31) ja polypropeeni (37).”